Einzelne Mineralien. 



-185- 



Optische Ergebnisse. Am ehesten unterscheidet man die ver- 

 schiedenen Substanzen der Eeihe in Pulverform . besser als in Schliffen, 

 -die anderseits natürlich für Strukturstudien unentbehrlich sind. Das 

 Pulver hat den Vorzug-, die Kristalle isoliert in Balsam betrachten, drehen 

 und in ihrem Brechuugsvermögen leicht nach Schröder van der Kolk's 

 Methode bestimmen zu können. 



Das Calciumoxyd ist an hohem Brechungsexponenten und Isotropie 

 zu erkennen, n = 1,82. H. = 3 — 4. Spaltbarkeit nach dem Würfel. 



Das «-Calciumorthosilikat, das über 1410° beständig ist, gehört dem 

 monoklinen (oder triklinen) System an. Prismatisch entwickelt, gute Spalt- 

 barkeit nach einer Fläche der Vertikalzone. Farblos durchsichtig. Fein 

 verwachsene Aggregate. Oft komplizierte Zwilliugsbildung ähnlich wie 

 bei Mkroklin. c:a bis 18°. a = 1,714 + 0,003, ß = 1,720 + 0,004, 

 y = 1,737 + 0,003. 2V = 81°, 2E>180". + Doppelbrechung. Ebene 

 der optischen Achsen etwa der Längsrichtung der Kristalle parallel. 



H. = 5-6. 



Das /S-Calciumorthosilikat ist zwischen 1410° und 675° stabil. Pris- 

 matisch , Spaltbarkeit parallel der Längsrichtung. Farblos durchsichtig. 

 Rhombisch. Härte und Dichte nicht bestimmbar wegen des leichten Zer- 

 falls, c = c. Ebene der optischen Achsen in der Längsrichtung der Säul- 

 chen. Sehr großer Winkel der optischen Achsen. « = 1,722 + 0.003, 

 y = 1,733 + 0,003. Das Fehlen der Zwillingslamellierung und die 

 gerade Auslöschung kennzeichnen die /5-Form leicht gegenüber der «-Modi- 

 fikation. 



Das 7-Calciumorthosilikat ist unter 675° beständig. Wegen der Um- 

 wandlung kann man es nur staubförmig erhalten. Prismatisch, gute Spalt- 

 barkeit nach der Längsrichtung, farblos durchsichtig, gelegentlich Andeutung 

 von Zwillingsbildung, kleine Schiefen der Auslöschung. Wahrscheinlich 

 monoklin. « = 1,640 + 0,003, ß = 1,645 + 0,003, y = 1,654 + 0,003. 

 2 E = ca. 52°. Negative Doppelbrechung, Im Gegensatz zur a- und ;;?-Art 

 Ebene der optischen Achsen senkrecht zur prismatischen Erstreckung. 



Das Metasilikat kommt, wie bekannt, als «-Form (Pseudo-Wollastonit) 

 über 1200° und als ,^-Modifikation (Wollastonit) unter 1200° vor. Der 

 pseudohexagonale Pseudo-Wollastonit erwies sich als optisch positiv, fast 

 einachsig; « = 1,615, y — 1.636. 



Siliciumdioxyd. Amorphes Oxyd (Kieselglas) zeigte für Na-Licht 

 Ti = 1,460. Die besten Quarzkristalle wurden aus einem Gemisch von 

 Magnesium-Ammoniumchlorid, Natriummetasilikat und Wasser nach drei- 

 tägigem Erhitzen bei 400 — 450° in einer Stahlbombe erhalten. Wasser- 

 klar, bis 2 mm lang, prismatisch, oft tonneuförmig, mit rhomboedrischer 

 Entwicklung an den Enden. Der scharf gemessene Winkel lOTO : lOTl 

 = 37° 48' weicht beträchtlich von der üblichen Angabe 38° 13' ab. H. = 7, 

 G. = 2,650, 6 = 1,654 + 0,002, w = 1,644 + 0,002. 



Tridymit. Es wurde an den künstlichen Bildungen gemessen 

 y = 1.485 + 0,003 , auch 1,483 + 0,003. Für natürlichen Tridymit wird 



I, 478 angegeben. Zweiachsig. 



